— 114 — 



auch recht gut gelb, jedoch stand es in Bezug auf 

 Lichtintensität sehr hinter dem eben genannten zurück. 

 Es geht hieraus hervor, dass man zwar auch im 

 Porzellantiegel gute Leuchtsteine, durch Reduction 

 von schwefelsaurem Baryt durch Wasserstoffgas, her- 

 stellen kann, dass aber die Anwendung eines Platin- 

 tiegels, im Interesse der Leuchtkraft des zu erhalten- 

 den Schwefelbariums, weit vorzuziehen ist. 



Ich empfehle die Darstellung von Leuchtsteinen 

 aus einem, zu kleinen Klümpchen zusammenbacken- 

 den, schwefelsauren Baryt, von weisser in's Gelb- 

 liche spielender Farbe, nach der in Versuch 39 be- 

 schriebenen Methode, angelegentlich. Die Leucht- 

 steine, welche man erhält, gehören in Bezug auf Licht- 

 stärke zu den besten Phosphoren. Aus einem fein- 

 pulverigen, zu grossen Klumpen zusammengebackenen 

 sehr weissen schwefelsauren Baryt wird man dagegen, 

 durch Reduction nach der eben angeführten Methode, 

 keine günstigen Resultate erzielen. 



b. Reduction durch Holzkohle. 



Der bononische Leuchtstein wurde bekanntlich 

 dargestellt indem man einen aus eisenfreiem Schwer- 

 spathpulver und Traganthschleim in platte Kuchen ge- 

 formten und getrockneten Teig, in einem Windofen 

 geschichtet, eine Stunde lang heftig glühte. 



Ich habe versucht, diese nicht sehr bequeme Me- 

 thode, welche die Anwendung eines Windofens und 

 ausserdem ziemlich bedeutende üebung und Erfahrung 

 des Arbeitenden verlangt, im Kleinen anzuwenden und 

 zu vereinfachen. In der That kann es, und wird es 

 sich oft ereignen, dass die Darstellung des bononischen 



